— 671 — 



Chimica. — Formazione di soluzioni solide metalliche per 

 diffusione allo stato solido Nota di Gr. Bruni e D. Meneghini, 

 presentata dal Socio Gr. Oiamician. 



Il fenomeno della diffusione fra solidi è stato dimostrato da molti autori 

 su materiali di natura diversa, ma specialmente fra metalli. La constatazione 

 della diffusione venne però fatta o per analisi chimica dei vari strati, oppure 

 mediante osservazioni micrografìche. 



Occupandoci ora di jmo studio sistematico di questi fenomeni, abbiamo 

 creduto interessante di ricercare se si possa stabilire detta diffusione, nel 

 caso della formazione di soluzioni solide, mediante osservazioni di variazioni 

 di proprietà fisiche. È infatti noto che in molti casi certe proprietà fisiche 

 delle soluzioni solide sono assai diverse da quelle che si calcolerebbero come 

 medie delle proprietà dei componenti. 



Così si comportano infatti le soluzioni solide per rispetto alla condut- 

 tività elettrica. La aggiunta di un metallo ad un altro quando vi si sciolga 

 allo stato solido, ne abbassa la conduttività elettrica, e, in genere, assai no- 

 tevolmente. Quando le soluzioni solide possono formarsi in tutti i rapporti, 

 la curva delle conduttività in funzione delle concentrazioni è una curva con- 

 tinua che presenta un minimo per lo più assai piatto. Così si comportano 

 p. es. le coppie rame-nichel, rame-oro, argento-oro. Noi abbiamo sperimen- 

 tato auzitutto sulla prima di dette coppie, e riferiamo qui i risultati ottenuti. 



Rame-nichel danno cristalli misti in tutti i rapporti, come venne dimo- 

 strato da Guertler e Tammann ( 2 ) e da Knrnakow e Zemczuznyj ( 3 ). La curva 

 di solidificazione sale infatti senza alcuna discontinuità dal punto di fusione 

 del rame (1084°) a quella del nichel (1484°). Le conduttività a zero gradi 

 di queste leghe vennero determinate da Feussner ( 4 ). 



La curva relativa, partendo dalla conduttività del rame 65,3, scende 

 subito assai rapidamente e presenta un minimo assai piatto con un tratto 

 quasi orizzontale per composizioni da 40 a 60% in peso di rame; e risale 

 quindi alla conduttività del nichel 8,9. 



(') Lavoro eseguito nel Laboratorio di chimica docimastica e tecnologica della 

 Scuola di applicazione per gli ingegneri della R. Università di Padova. 

 ( a ) Zeitschr. f. anorg. Cileni. 52, 25, (1907). 



( 3 ) Zeitschr. f. anorg. Chem. 54, 149, (1907). 



( 4 ) Verhandl. d. physik. Ges. Berlin, 10, 109 (1891). Cfr. Guertler, Zeit. f. anorg. 

 Chem. 51, 403, (1906), e Kurnakow e Zemczuznyj, loc. cit-, 159. 



